## PENGARUH UKURAN DIAMETER PIPA OUTLET FOAM GENERATOR TERHADAP KUAT TEKAN DAN SERAPAN AIR BATA RINGAN JENIS CLC
Rosmiyati A. Bella 1 (qazebo@yahoo.com) Astryana M. Sinlae 2 ( as.junho@gmail.com ) Jusuf J. S. Pah 3 (yuserpbdaniel@yahoo.co.id)

## ABSTRAK
Kekuatan bata ringanCellular Lightweight Concretedipengaruhi oleh ukuran pori-pori bata ringan. Semakin besar ukuran pori-pori bata ringan, semakin kecil kuat tekan dan semakin besar  serapan  air  yang  dihasilkan.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  penggunaan  diameter  pipa outlet  yang  semakin  besar  menyebabkan  rongga-rongga  pada  foam  yang  dihasilkan semakin  besar.  Foam  tersebut  menempati  ruang  kubus  beton  dan  menghasilkanpori-pori yang  berukuran  besar  pada  bata  ringan,  sehingga  menyebabkan  kecilnya  kuat  tekan  bata ringan  serta  serapan  air  yang  besar  jika  dibandingkan  dengan  diameter  pipa  outlet  yang lebih  kecil.  Hasil  pengujian  di  laboratorium  diperoleh  kuat  tekan  bata  ringan  CLC  pada umur  14  hari  sebesar  2,148  MPa,  2,074  MPa,  1,926  MPa  dan  1,852  MPa  pada  variasi ukuran diameter ½  inci, 1 inci, 1 ½ inci dan 2 inci. Sedangkan pada umur 28 hari, sebesar 2,667  MPa,  2,593  MPa,  2,444  MPa  dan  2,296  MPa  dengan  diameter  yang  sama.  Pada umur 42 hari, nilai kuat tekan sebesar 2,815 MPa, 2,667 MPa, 2,519 MPa dan 2,444 MPa pada variasi ukuran diameter ½ inci, 1 inci, 1 ½ inci dan 2 inci. Sedangkan pada umur 56 hari  sebesar  2,889  MPa,  2,741  MPa,  2,593  MPa  dan  2,519  MPa  dengan  diameter  yang sama.  Nilai serapan air rata - rata dari CLC dengan ukuran diameter pipaoutlet ½ inci pada umur 56 hari adalah sebesar 13,554 %, sedangkan pada ukuran 1 inci  meningkat menjadi 15,268  %.  Selanjutnya  pada  perubahan  pipa  menjadi  1  ½  inci  dihasilkan  nilai  serapan sebesar 17,163%, sedangkan pada ukuran 2 inci meningkat sebesar 19,463%.
Kata  Kunci : Bata ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC), diameter pipa; kuat tekan, serapan air

## ABSTRACT
The  power  of  Cellular  Lightweight  Concrete  is  influenced  by  the  size  of  its  pores.  If  the Lightweight  Concrete’s  pore  is  larger,  then  the  compressive  strength  is  smaller  and  the uptake of water produced is greater. This is caused by the using of the outlet pipe diameter that is greater cause cavities in the foam produced even greater. That foam occupy cubes of concrete’ space and generate pores that are large on the Lightweight Concrete, causing its compressive strength are small and water’s absorption is large if it is compared to the diameter of the outlet pipe is smaller. The test results in the laboratory is the compressive strength of Cellular Lightweight Concrete  in 14 days amounted to 2.148 MPa, 2.074 MPa, 1.926  MPa  and  1.852  MPa  on  the  variation  of  ½  inch,  1  inch,  1  ½  inch  and  2  inches diameter. In 28 days, it amounted to 2,667 MPa, 2,593 MPa, 2,444 MPa, dan 2,296 MPa with same diameters. In 42 days, it amounted to 2,815 MPa, 2,667 MPa, 2, 519 MPa, dan 2,444 MPa on diameter of 0,5 inch, 1 inch, 1,5 inch, and 2 inches. In 56 days, it amounted to 2,889 MPa, 2,741 MPa, 2,593 MPa, and 2,519 MPa with same diameters. At the age of 56 days, the average value of water absorption of the CLC with outlet foam generator of diameter of 0.5 inches amounted to 13.554%. Whereas on 1-inch increase to 15.268%. The size of 1.5 inches increased to 17.163% and the size of 2 ins by 19.463%.
Keywords:  Cellular  Lightweight  Concrete  (CLC),  diameter  pipe,  compressive  strength, water absorption
1 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
2 Penamat dari Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
3 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  konstruksi  semakin  modern,  seiring  dengan  kemajuan  teknologi  yang semakin  pesat  sehingga  memunculkan  inovasi  baru  dalam  dunia  konstruksi,  salah  satunya pembuatan  bata  ringan  CLC  (Cellular  Lightweight  Concrete).  Bata  ringan  CLC  adalah  beton selular  yang  mengalami  proses  curing  secara  alamiah.  Komposisi  bata  ringan  CLC  (Cellular Lightweight  Concrete)  adalah  semen,  pasir,  air,  dan  foaming  agent.  Dalam  proses  pembuatan menggunakan  standar  pabrikasi  pada  PT  BriKKoe  Jaya  Perkasa,  dengan  menggunakan  pipa dengan ukuran diameter 2 inci pada outlet dari foam generator. Akan tetapi busa yang dihasilkan kurang  padat  dan  rapat,  sehingga  pipa  diganti  dengan  ukuran  diameter  yang  lebih  kecil  yaitu  1 inci.  Setelah  pergantian  pipa  tersebut,  busa  yang  dihasilkan  semakin  padat  dan  rapat  serta permukaan  bata  ringan  tampak  memiliki  lubang  yang  lebih  kecil,  jika  dibandingkan  dengan penggunaan ukuran pipa sebelumnya. Dalam hal ini ukuran diameter pipa yang digunakan pada foam generator mempengaruhi ukuran busa tersebut. Semakin kecil diameter pipa semakin rapat ukuran busanya atau semakin kecil pori-pori atau lubang bata ringan tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Bata Ringan
Menurut  SNI  03-3449-1994,  bata  ringan  adalah  beton  yang  memakai  agregat  ringan  atau campuran  agregat  kasar  ringan  dan  pasir  alam  sebagai  pengganti  agregat  halus  ringan  dengan ketentuan tidak boleh melampaui berat isi maksimum beton 1850 kg/m 3 .

## Persyaratan Fisis Bata Beton
Kelayakan bata beton sebagai pasangan dinding dapat dilihat dari terpenuhinya karakteristik kuat tekan  dan  nilai  serapan  air  bata  beton  sesuai  SNI  03  0349  1989  tentang  bata  beton  untuk pasangan dinding. Syarat fisis bata beton yang harus dipenuhi untuk mengetahui kelayakan bata sebagai pasangan dinding dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Syarat-Syarat Fisis Bata Beton (SNI 03-0349-1989)

## Perawatan (Curing) Beton
Perawatan  beton  dilakukan  setelah  beton  mencapai  final  setting,  artinya  beton  telah  mengeras. Perawatan  tersebut  dilakukan,  agar  proses  hidrasi  selanjutnya  tidak  mengalami  gangguan.  Jika hal  ini  terjadi,  beton  akan  mengalami  keretakan  karena  kehilangan  air  yang  begitu  cepat. Perawatan dilakukan minimal selama 7 (tujuh) hari dan beton berkekuatan awal tinggi minimal selama 3 (tiga) hari serta harus dipertahankan dalam kondisi lembab, kecuali dilakukan dengan perawatan yang dipercepat (DPU, 1989).
Metode perawatan beton yang digunakan menurut Samekto (2001), antara lain:
1. Perawatan dengan pembasahan
2. Perawatan dengan penguapan
3. Perawatan dengan membran
4. Perawatan lainnya Syarat Fisis Satuan Tingkat mutu bata beton I II III IV Kuat tekan beton rata-rata minimum Kg/cm 2 100 70 40 25 Kuat tekan bruto masing-masing benda uji Kg/cm 2 90 65 35 21 Penyerapan air rata-ratamaksimum % 25 35 - -

## Pengertian Bata Ringan Cellular Lighweight Concrete (CLC)
Cellular  Lighweight  Concrete  (CLC)  adalah  salah  satu  tipe  beton  ringan  dengan  memasukan butiran  gelembung  udara  pada  campuran  mortar  beton  yang  mampu  mempertahankan  struktur gelembung  tersebut  selama  masa  perawatan  tanpa  menyebabkan  reaksi  kimia.  Komposisi  yang digunakan pada pembuatan bata ringan ini adalah semen, pasir, air, dan foaming agent.

## Semen
Semen  merupakan  bahan  ikat  yang  penting  dan  dalam  pembangunan  konstruksi  sipil.  Jika ditambah air, semen  akan menjadi pasta semen.  Jika ditambah agregat halus, pasta semen akan menjadi  mortar  yang  jika  digabungkan  dengan  agregat  kasar  akan  menjadi  beton  keras (concrete) (Mulyono, 2007).

## Pasir
Pasir  merupakan  agregat  halus  yang  terdiri  dari  butiran  sebesar  0,14  mm  -5  mm(Mulyono, 2007).

## Air
Air  yang  diperlukan  pada  pembuatan  beton  untuk  memicu  proses  kimiawi  semen,  membasahi agregat  dan  memberikan  kemudahan  dalam  pengerjaan  beton.  Air  yang  dapat  diminum umumnya dapat digunakan sebagai campuran beton. (Mulyono, 2007).

## FoamAgent
Foam  Agent  merupakan  salah  satu  bahan  pembuat  busa  yang  biasanya  berasal  dari  bahan berbasis  protein  hydrolyzed.  Fungsi  dari  foam  agent  ini  adalah  untuk  menstabilkan  gelembung udara  selama  pencampuran  dengan  cepat.Bahan  pembentuk  foam  agent  dapat  berupa  bahan alami dan buatan (Tansajaya dan Nadia, 2008).

## Alat-Alat yang Digunakan untuk Pembuatan Bata Ringan CLC

## Mixer concrete
Mixer concrete merupakan alat yang digunakan untuk mencampurkan bahan bata ringan.

## Foam Generator
Foam Generator merupakan alat yang berfungsi membentuk foam atau busa  bahan bata ringan.

## Cetakan Bata Ringan
Cetakan bata ringan digunakan untuk membentuk bata ringan.

## Proses Pembuatan Bata Ringan Cellular Lightweight Concrete  (CLC)
Proses pembuatan bata ringan CLC  antaralain:
1. Semen, pasir, dan air dimasukkan ke dalam mixer hingga campuran merata.
2. Busa yang dihasilkan dari foam generator dengan campuran foam agent dan air, dimasukkan ke dalam mixer.
3. Setelah  campuran  merata,  adonan  tersebut  dituang  ke  cetakan  kemudian  permukaannya diratakan.
4. Cetakan bata tersebut dikeringkan selama ± 10 jam
5. Setelah dikeringkan, cetakan bata dilepaskan dan disimpan di tempat perawatan (curing area) dan tidak terkena sinar matahari
6. Bata tersebut disiram selama 10 hari
7. Hari ke-11 sampai hari ke-20 bata disimpan di tempat yang teduh.
8. Setelah 20 hari, bata siap untuk dijual. (PIK, 2015).

## Kelebihan Bata Ringan Cellular Lightweight Concrete  (CLC)
1. Berat jenis yang ringan dan kuat sehingga beban konstruksi jadi ringan dan membuat menjadi stabil dan tidak turun serta tahan terhadap gempa sehingga cocok untuk tanah yang labil dan bangunan tinggi.
2. Ukuran yang akurat sehingga menghemat plesteran/ perekat dan membuat susunan lebih rapi dan mudah dikerjakan.
3. Pengerjaan jauh lebih cepat karena bentuknya yang besar sehingga menghemat biaya tukang.
4. Sangat  baik  untuk  isolasi  termal  dan  suara  yang  menjaga  rumah  sejuk  di  musim  panas  dan hangat di musim dingin hemat energi / listrik untuk pendinginan dan pemanasan.
5. Daya serap air rendah
6. Dengan  bahan  baku  dasar  semen  memberikan  kekuatan  yang  tepat  dan  karenanya  kekuatan meningkat setiap tahun pada penuaan beton tersebut.
7. Tidak  selalu  menggunakan  perekat  khusus,  dapat  menggunakan  campuran  air  dan  semen (PIK, 2015).

## Kelemahan Bata Ringan Cellular Lightweight Concrete  (CLC)
1. Membutuhkan tenaga pemasang yang sudah berpengalaman memasang bata ringan
2. Pada  pekerjaan  tertentu  yang  membutuhkan  pemotongan  bata  dapat  menyisakan  bata  yang terbuang
3. Jika terkena air proses pengeringannya cukup lama
4. Harga yang lebih mahal dibanding dengan yang biasa
5. Hanya di toko besar atau distributor yang menyediakan
6. Memiliki kuat tekan yang lebih rendah daripada tipe AAC(PIK, 2015).

## Karakteristik Bata Ringan Cellular Lightweight Concrete  (CLC)
Untuk  mengetahui  sifat-sifat  dan  kemampuan  suatu  material  maka  perlu  dilakukan  pengujian. Beberapa jenis pengujian yang dibahas untuk keperluan penelitian ini antara lain: pengujian sifat fisis (densitas dan daya serap air), dan pengujian sifat mekanis (kuat tekan) (Mulyono, 2007).

## Sifat Fisis

## Densitas
Densitas  merupakan  ukuran  kepadatan  dari  suatu  material  atau  seringdidefinisikan  sebagai perbandingan antara massa (m) dengan volume (v) (Mulyono, 2007). Secara matematis densitas dapat dirumuskan sebagai berikut:
= (1)
Keterangan:
ρ = densitas (gram/cm 3 ) m = massa sampel (gram) v = volume sampel (cm 3 )

## Daya Serap Air
Besar  kecilnya  penyerapan  air  pada  sampel  sangat  dipengaruhi  oleh  pori-pori  atau  rongga. Semakin  banyak  pori-pori  yang  terkandung  dalam  sampel  maka  akan  semakin  besar  pula penyerapan  airnya  sehingga  ketahanannya  akan  berkurang.  Pengukuran  daya  serap  air merupakan persentase perbandingan antara selisih massa basah dengan massa kering (Mulyono, 2007).
Daya serap air dirumuskan sebagai berikut :
= 100% (2)
Keterangan :
w 1 = berat kering sampel setelah dioven 24 jam (gr)
w 2 = berat sampel setelah direndam 24  jam (gr)

## Sifat Mekanik (Kuat Tekan)
Kuat tekan suatu material didefinisikan sebagai kemampuan material dalam menahan beban atau gaya  mekanis  sampai  terjadinya  kegagalan  (failure).  Untuk  mengetahui  secara  pasti  akan kekuatan bata ringan, dilakukan pemeriksaan kuat tekan. Pada mesin uji tekan, benda yang akan diuji diletakkan dan diberi beban sama benda  runtuh,  yaitu pada saat beban maksimum bekerja (Mulyono, 2007).
Persamaan untuk pengujian kuat tekan adalah sebagai berikut:
=
(3)
Keterangan : fc  = Kuat tekan (N/mm 2 ) P  = Beban maksimum (N). A = Luas penampang benda uji (mm 2 )

## METODOLOGI PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Saringan/ayakan (sieves), untuk analisa gradasi agregat pasir
2. Timbangan, untuk menimbang agregat pasir
3. Oven, untuk uji kandungan air
4. Gelas ukur
5. Tabung destilasi untuk pengujian berat jenis pasir Takari
6. Cetakan bata ringan berbentuk kubus terbuat dari tripleks
7. Conveyor, sebagai alat pengangkut pasir dan semen
8. Mixer concrete (merek Banon), untuk adukan beton
9. Foam generator, (merek Banon) sebagai alat penghasil foam atau busa
10. Compressor (merek Banon), sebagai angin penekan foam generator
11. Pipa PVC berukuran diameter ½, 1, 1½  dan 2 inci sebagai pipa saluran foam generator.
12. Mesin uji tekan beton
13. Peralatan tambahan :loyang, ember, sekop dan sendok perata, kuas, dan alat-alat penunjang lainnya.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Semen PCC (Semen Kupang)
b. Pasir Takari
c. Foaming Agentberbahan dasar protein
d. Air  yang  digunakan  adalah  air  bersih  dari  PT.  BriKKoe  Jaya  Perkasadan  Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Universitas Nusa Cendana.

## Pemasangan Pipa PVC Pada Foam Generator
Sebelum  dilakukan  pemasangan  pipa,  terlebih  dahulu  pipa  PVC  dipotong  menjadi  3  bagian dengan ukuran panjang 0,9 m, 2,5 m, dan 0,6 m. Pada ukuran pipa dengan diameter ½ hingga 1 ½ inci menggunakan aksesoris pipa sebagai sambungan pipa berupa 3 buah pipa shock berbentuk L  dengan  ukuran  ½  hingga  1  ½  inci    dan  1  buah  pipa  adapter  sebagai  penghubung  pipa  pada foam generator dengan ukuran (2 - ½ hingga 2 - 1 ½ inci). Untuk ukuran pipa dengan diameter 2 inci hanya menggunakan aksesoris pipa berupa 3 buah pipa shock berbentuk L dengan ukuran 2 inci.  Pada  ukuran  pipa  ini  tidak  menggunakan  pipa  adapter,  karena  ukuran  diameter  pipa  pada lubang  foam  generator  sama  dengan  ukuran  pipa  tersebut.  Sehingga  pipa  tersebut  langsung dihubungkan  pada  lubang  pipa  foam  generator.  Selanjutnya  dalam  pemasangan  pipa,  masing- masing  ujung  diameter  pipa    (2  hingga  ½  inci)  yang  berukuran  0,9,  2,5  dan  0,6  m  dilem  pada pipa L menggunakan lem pipa. Untuk pemasangan pipa berdiameter ½ inci, pipa adapter (2- ½ inci)  dilem  pada  lubang  foam  generator  kemudian  pipa  adapter  tersebut  dihubungkan  dengan pipa  yang  berukuran  0,9  m  secara  horisontal.  Kemudian  pipa  tersebut  dihubungkan  secara vertikal  pada  pipa  berukuran  2,5  m.  Selanjutnya  pipa  tersebut  dihubungkan  secara  horisontal pada  pipa  yang  berukuran  0,6  m.  Untuk  pemasangan  pipa  pada  foam  generator  dengan  ukuran diameter  pipa  1  inci  hingga  2  inci  sama  dengan  pemasangan  pipa  ukuran  ½  inci.  Namun  pada pemasangan  pipa  dengan  diameter  2  inci,  tidak  dibutuhkan  pipa  adapter  sebagai  penghubung pipa pada foam generator, sehingga pipa langsung dihubungkan pada foam generator.

## Benda Uji
Pembuatan  benda  uji  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berbentuk  kubus  dengan  ukuran 15x15x15  cm.  Pengujian  dilakukan  pada  umur  14,  28,  42  dan  56  hari.Jumlah  benda  uji  pada penelitian  ini  sebanyak  60  benda  uji.  Komposisi  campuran  yang  digunakan  pada  penelitian  ini yaitu sesuai Standard Operation Procedure (SOP) Produksi Bata Ringan CLC PT BriKKoe Jaya Perkasa, yaitu:
a.  Pasir : 14,580 kg b.  Semen : 11,340 kg c.  Air : 7,296 liter d. Foaming Agent :  0,0405  liter  (0,0405  liter  foaming  agent  dibuat  busa  dengan  0,684  liter air)

## Pembuatan Foamatau Busa untuk Bata Ringan CLC
1)  Air dan foaming agent ditimbang sesuai dengan komposisi campuran
2)  Foaming agent dan air dimasukkan ke dalam foam generator yang sudah disambungkan pada compressor.

## Pembuatan Benda Uji
1) Bahan-bahan  yang  sudah  disiapkan,  ditimbang  sesuai  jumlah  pada  komposisi  bata  ringan CLC.
2) Air  dimasukkan  ke  dalam  mixer  concrete,  kemudian  pasir  dan  semen  dimasukkan kedalamnya sampai campuran merata.
3) Setelah campuran merata, dimasukkan busa hasil campuran air dan foaming agent ke dalam mixer concrete melalui pipa foam generator
4) Setelah campuran merata dan menjadi encer, campuran tersebut dituang ke dalam cetakan dan permukaan campuran bata tersebut diratakan.
5) Bata ringan  dikeringkan secara alami di tempat yang teduh ± 3 hari.

## Perawatan Benda Uji
Setelah bata ringan dikeringkan, cetakan bata tersebut dilepaskan kemudian disimpan di tempat yang teduh sampai bata ringan memperoleh pengeringan yang cukup. Benda uji disiram tiap hari dan ditutup dengan karung selama masa perawatan untuk menjaga kelembaban dari benda uji.

## Pengujian Benda Uji
Pengujian  benda  uji  dilakukan  untuk  mengetahui  karakteristik  bata  ringan  CLC  yang  telah dicuring terhadap variasi ukuran pipa. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian berat volume, kuat tekan, dan serapan air. Pengujian berat volume dan kuat tekan dilakukan pada umur benda uji 14, 28, 42, dan 56 hari, sedangkan pengujian  serapan  air dilakukan pada umur benda uji 56 hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Berat Volume Bata Ringan CLC
Untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  ukuran  diameterpipa  outlet  pada  foam  generator  sebagai penghasil foamdalam campuran bata ringan CLC terhadap benda uji, maka dilakukan pengujian berat volume. Pengujian dilakukan pada umur 14, 28, 42 dan 56 hari.
Gambar  1.      Grafik  Hubungan  Berat  Volume  Terhadap  Variasi  Diameter  Pipa  Outlet dalam Campuran Bata Ringan CLC pada Umur 14 Hari
Gambar  2.      Grafik  Hubungan  Berat  Volume  Terhadap  Variasi  Diameter  Pipa  Outlet dalam Campuran Bata Ringan CLC pada Umur 28 Hari
Gambar  3.      Grafik  Hubungan  Berat  Volume  Terhadap  Variasi  Diameter  Pipa  Outlet dalam Campuran Bata Ringan CLC pada Umur 42 Hari
Gambar  4.      Grafik  Hubungan  Berat  Volume  Terhadap  Variasi  Diameter  Pipa  Outlet dalam Campuran Bata Ringan CLC pada Umur 42 Hari
Pada Gambar 1 hingga Gambar 4 terlihat bahwa nilai berat volume pada umur perawatan 14, 28, 42,  dan  56  hari  semakin  bertambah  kecil  dengan  variasi  diameter  yang  kian  bertambah  besar ataupun  semakin  bertambah  besar  dengan  variasi  diameter  pipa  yang  kian  bertambah kecil.Penurunan  tersebut  disebabkan  oleh  foam  yang  dihasilkan  dengan  menggunakan  pipa ukuran  diameter  2  inci  pada  foam  generator,  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  ukuran diameter  pipa  yang  lain.  Foam  yang  berukuran  besar  tersebut  menempati  ruang  kubus  beton sehingga berat volume yang dihasilkan lebih kecil.

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata Ringan CLC
Pengujian untuk mengetahui kuat tekan bata ringan CLC masing – masing dilakukan pada umur benda uji 14, 28 ,42 dan 56 hari.
Gambar  5.  Grafik  Hubungan  Kuat  Tekan  Terhadap  Variasi  Diameter  Pipa  Outlet dalam Campuran Bata Ringan CLC Pada Umur 14 Hari
Gambar  6.  Grafik  Hubungan  Kuat  Tekan  Terhadap  Variasi  Diameter  Pipa  Outlet dalam Campuran Bata Ringan CLC Pada Umur 28 Hari
Gambar  7.  Grafik  Hubungan  Kuat  Tekan  Terhadap  Variasi  Diameter  Pipa  Outlet dalam Campuran Bata Ringan CLC Pada Umur 42 Hari
Gambar  8.  Grafik  Hubungan  Kuat  Tekan  Terhadap  Variasi  Diameter  Pipa  Outlet dalam Campuran Bata Ringan CLC Pada Umur 56 Hari
Pada  Gambar  5  hingga  Gambar  8  terlihat  bahwa  nilai  kuat  tekan  pada  umur  perawatan  14,  28, 42,  dan  56  hari  semakin  bertambah  kecil  dengan  variasi  diameter  yang  kian  bertambah  besar ataupun semakin bertambah besar dengan variasi diameter pipa  yang kian berta ini  terjadi  hubungan  langsung  antara  kekuatan  dan  kandungan  pori  dalam  agregat.  Semakin tinggi  angka  pori  dalam  beton  akan  menyebabkan  turunnya  kekuatan  beton  (Mulyono,  2007). Dengan demikian, foam yang dihasilkan melalui pipa outlet  yang  semakin  kecil  mempengaruhi  kandungan  pori menyebabkan kenaikan dari kuat tekan bata tersebut.

## Hubungan  Antara  Kuat  Tekan  Bata  Ringan dengan Variasi Ukuran Diameter Pipa pada Berbagai Umur Perawatan
Kuat  tekan  bata  ringan  CLC  cenderung  mengalami  peningkatan  seiring  dengan  bertambahnya umur perawatan bata ringan. Bata ringan dengan umur perawatan 56 hari lebih tinggi nilai kuat tekannya dibandingkan dengan bata ringan dengan umur perawatan 14 hingga 42 hari.

## Gambar  9  Grafik  Hubungan  Kuat  Tekan  Bata  Ringan  CLC  Terhadap dalam Campuran Bata Ringan CLC Pada Berbagai Umur Perawatan
Pada  Gambar  9  terlihat  bahwa  kuat  tekan  bata  ringan  pada  umur  14  hingga  28  hari  mengalami kenaikan  dari  1,852  MPa  menjadi  2,296  MPa  untuk  diameter  pipa  2  inci.  Sama  halnya  dengan diameter  pipa  ½  ,  1,  1  ½  ,  mengalami  kenaikan  dari  1,926  MPa,  2,074 menjadi 2,444 MPa, 2,594 MPa, dan 2,667 MPa, sedangkan pada umur 42 hingga 56 hari, kuat tekan  mengalami  kenaikan  dari  2,444  Mpa  menjadi  2,519  MPa  untuk  diameter  2  inci.  Sama halnya dengan diameter pipa ½ , 1, 1 ½ , mengalami kenaikan dari 2,519 2,815 MPa menjadi 2,593 MPa, 2,741 MPa, dan 2,889 MPa.

## Hasil Pengujian Serapan Air Bata Ringan CLC
Pengujian untuk mengetahui serapan air bata ringan CLC dilakukan pada umur 56 hari.
Pada  Gambar  5  hingga  Gambar  8  terlihat  bahwa  nilai  kuat  tekan  pada  umur  perawatan  14,  28, 42,  dan  56  hari  semakin  bertambah  kecil  dengan  variasi  diameter  yang  kian  bertambah  besar ataupun semakin bertambah besar dengan variasi diameter pipa  yang kian berta ini  terjadi  hubungan  langsung  antara  kekuatan  dan  kandungan  pori  dalam  agregat.  Semakin tinggi  angka  pori  dalam  beton  akan  menyebabkan  turunnya  kekuatan  beton  (Mulyono,  2007).
yang dihasilkan melalui pipa outlet dengan variasi ukuran diameter pipa outlet  yang  semakin  kecil  mempengaruhi  kandungan  pori-pori  bata  ringan  CLC,  yang menyebabkan kenaikan dari kuat tekan bata tersebut.

## Hubungan  Antara  Kuat  Tekan  Bata  Ringan  Cellular  Lightweight  Concrete uran Diameter Pipa pada Berbagai Umur Perawatan
Kuat  tekan  bata  ringan  CLC  cenderung  mengalami  peningkatan  seiring  dengan  bertambahnya umur perawatan bata ringan. Bata ringan dengan umur perawatan 56 hari lebih tinggi nilai kuat gan bata ringan dengan umur perawatan 14 hingga 42 hari.

## Grafik  Hubungan  Kuat  Tekan  Bata  Ringan  CLC  Terhadap  Variasi  Diameter  Pipa dalam Campuran Bata Ringan CLC Pada Berbagai Umur Perawatan
Pada  Gambar  9  terlihat  bahwa  kuat  tekan  bata  ringan  pada  umur  14  hingga  28  hari  mengalami kenaikan  dari  1,852  MPa  menjadi  2,296  MPa  untuk  diameter  pipa  2  inci.  Sama  halnya  dengan diameter  pipa  ½  ,  1,  1  ½  ,  mengalami  kenaikan  dari  1,926  MPa,  2,074 menjadi 2,444 MPa, 2,594 MPa, dan 2,667 MPa, sedangkan pada umur 42 hingga 56 hari, kuat tekan  mengalami  kenaikan  dari  2,444  Mpa  menjadi  2,519  MPa  untuk  diameter  2  inci.  Sama halnya dengan diameter pipa ½ , 1, 1 ½ , mengalami kenaikan dari 2,519 2,815 MPa menjadi 2,593 MPa, 2,741 MPa, dan 2,889 MPa.

## Hasil Pengujian Serapan Air Bata Ringan CLC
Pengujian untuk mengetahui serapan air bata ringan CLC dilakukan pada umur 56 hari.
Pada  Gambar  5  hingga  Gambar  8  terlihat  bahwa  nilai  kuat  tekan  pada  umur  perawatan  14,  28, 42,  dan  56  hari  semakin  bertambah  kecil  dengan  variasi  diameter  yang  kian  bertambah  besar ataupun semakin bertambah besar dengan variasi diameter pipa  yang kian bertambah kecil. Hal ini  terjadi  hubungan  langsung  antara  kekuatan  dan  kandungan  pori  dalam  agregat.  Semakin tinggi  angka  pori  dalam  beton  akan  menyebabkan  turunnya  kekuatan  beton  (Mulyono,  2007).
variasi ukuran diameter pipa pori  bata  ringan  CLC,  yang

## Cellular  Lightweight  Concrete  (CLC) uran Diameter Pipa pada Berbagai Umur Perawatan
Kuat  tekan  bata  ringan  CLC  cenderung  mengalami  peningkatan  seiring  dengan  bertambahnya umur perawatan bata ringan. Bata ringan dengan umur perawatan 56 hari lebih tinggi nilai kuat gan bata ringan dengan umur perawatan 14 hingga 42 hari.

## Variasi  Diameter  Pipa dalam Campuran Bata Ringan CLC Pada Berbagai Umur Perawatan
Pada  Gambar  9  terlihat  bahwa  kuat  tekan  bata  ringan  pada  umur  14  hingga  28  hari  mengalami kenaikan  dari  1,852  MPa  menjadi  2,296  MPa  untuk  diameter  pipa  2  inci.  Sama  halnya  dengan diameter  pipa  ½  ,  1,  1  ½  ,  mengalami  kenaikan  dari  1,926  MPa,  2,074  MPa,  dan  2,148  MPa menjadi 2,444 MPa, 2,594 MPa, dan 2,667 MPa, sedangkan pada umur 42 hingga 56 hari, kuat tekan  mengalami  kenaikan  dari  2,444  Mpa  menjadi  2,519  MPa  untuk  diameter  2  inci.  Sama halnya dengan diameter pipa ½ , 1, 1 ½ , mengalami kenaikan dari 2,519 Mpa, 2,667 MPa, dan
Pengujian untuk mengetahui serapan air bata ringan CLC dilakukan pada umur 56 hari.

## Gambar  10.  Grafik  Hubungan  Antara  Serapan  Air  Terhadap  Variasi  Diameter  Pipa  dalam Campuran Bata Ringan CLC pada Umur 56 Hari
Pada  Gambar  10  terlihat  bahwa  nilai  serapan  air  rata  -  rata  bata  ringan  CLC  dengan  variasi ukuran  diameter  0,5  inci  pada  umur  56  hari  sebesar  13,554  %,  sedangkan  pada  ukuran  1  inci meningkat menjadi 15,268 %. Selanjutnya pada perubahan pipa menjadi 1,5 inci dihasilkan nilai serapan  sebesar  17,163%,  sedangkan    pada  ukuran  2  inci  meningkat  sebesar  19,463%.Semakin besar  ukuran  diameter  pipa,  semakin  besar  pori-pori  bata  ringan  tersebut  yang  menyebabkan rongga pada bata ringan menyerap banyak air, sehingga serapan air semakin besar.

## Kesimpulan
1. Penggunaan  variasi  ukuran  diameter  pipa  yang  semakin  besar  pada  foam  generator  sebagai aliran  keluarnya  foam  dalam  campuran  bata  ringan  Cellular  Lightweight  Concrete  (CLC) mengakibatkan penurunan kuat tekan yaitu :
a. Pada  umur  14  hari,  nilai  kuat  tekan  secara  berturut  –  turut  menurun    menjadi  2,148  MPa, 2,074 MPa, 1,926 MPa dan 1,852 MPa pada variasi ukuran diameter 0,5 inci, 1 inci, 1,5 inci dan 2 inci.
b. Pada  umur  28  hari,  nilai  kuat  tekan  secara  berturut  –  turut  menurun    menjadi  2,667  MPa, 2,593 MPa, 2,444 MPa dan 2,296 MPa pada variasi ukuran diameter 0,5 inci, 1 inci, 1,5 inci dan 2 inci.
c. Pada  umur  42  hari,  nilai  kuat  tekan  secara  berturut  –  turut  menurun    menjadi  2,815  MPa, 2,667 MPa, 2,519 MPa dan 2,444 MPa pada variasi ukuran diameter 0,5 inci, 1 inci, 1,5 inci dan 2 inci.
d. Pada  umur  56  hari,  nilai  kuat  tekan  secara  berturut  –  turut  menurun    menjadi  2,889  MPa, 2,741 MPa, 2,593 MPa dan 2,519 MPa pada variasi ukuran diameter 0,5 inci, 1 inci, 1,5 inci dan 2 inci.
2. Penggunaan  variasi  ukuran  diameter  pipa  outlet  pada  foam  generator  mengakibatkan peningkatan serapan  air. Nilai serapan  air rata -  rata bata  ringan CLC dengan variasi ukuran diameter  0,5  inci  pada  umur  56  hari  sebesar  13,554  %.  Sedangkan  pada  ukuran  1  inci meningkat  menjadi  15,268  %.  Selanjutnya  pada  perubahan  pipa  menjadi  1,5  inci  dihasilkan nilai serapan sebesar 17,163%. Sedangkan  pada ukuran 2 inci meningkat sebesar 19,463%

## Saran
Terkait  dengan  penelitian  ini,  disarankan  perlunya  dilakukan  penelitian  lanjutan  mengenai  bata ringan Cellular Lightweight Concrete  (CLC) menggunakan cetakan  yang terbuat dari kaca  atau cetakan lain dengan penggunaan pasir yang berbeda untuk membandingkan hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Pekerjaan  Umum.  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  PU.  (1989),  Pedoman Beton 1989. SKBI. 1.4.53.1989. Draft Konsensus. Jakarta: DPU
Mulyono, Tri. 2007. Teknologi Beton. Penerbit Andi, Yogyakarta
SNI  03-0349-1989.  Bata  Beton  Untuk  Pasangan  Dinding.  Bandung:  Badan  Standarisasi Nasional
SNI 03-3449-1994. Beton ringan. Bandung : Badan Standarisasi Nasional
Samekto, W. 2001. Teknologi Beton. Yogyakarta: Kanisius
Tansajaya, A dan Nadia K. 2008.Studi Pembuatan Cellular Lightweight Concrete (CLC) dengan Menggunakan  Beberapa  Foaming  Agent.  Skripsi  Jurusan  Teknik  Sipil,  Fakultas  Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Kristen Petra: Surabaya